Title: 3.4. Parhaat käytännöt korujen suunnitteluun 3D-tulostusta varten
Course: 3D-tulostus > Section: Moduuli 3: 3D-tulostus korusuunnittelijoille

Korujen suunnittelu 3D-tulostusta varten vaatii erityisten näkökohtien huomioimista, jotta tulostuksen onnistuminen ja optimaaliset valutulokset voidaan varmistaa.

Seinän paksuus

- Minimipaksuus: Pidä seinämän vähimmäispaksuutena 0,6-0,8 mm useimmille metalleille ja 1 mm herkille rakenteille.
- Yhtenäisyys: Pyri tasaiseen seinämänpaksuuteen koko suunnittelussa, jotta vältät heikot kohdat tai vääntymät.

Yksityiskohtien koko

- Piirteiden minimikoko: Varmista, että pienten yksityiskohtien, kaiverrusten tai tekstin halkaisija on vähintään 0,35 mm ja korkeus 0,4 mm.
- Tukiin liittyviä näkökohtia: Suunnittele mallin osista itsekantavia aina kun se on mahdollista, jotta tukien tarve olisi mahdollisimman vähäinen.

Ontelointi ja tyhjennysreiät

- Ontelointi: Onteloi suuremmat tai paksummat kappaleet materiaalin kulutuksen vähentämiseksi ja vääntymisen estämiseksi.
- Tyhjennysreiät: Sisällytä vähintään kaksi tyhjennysreikää yhtä onttoa osiota kohti, jotta sekä hartsi että ilma pääsevät poistumaan kunnolla.
- Reikien sijoittelu: Asettele reiät strategisesti siten, että varmistetaan täydellinen tyhjennys ja vältetään hartsin jääminen tulosteen sisään.

Valutappien suunnittelu ja kiinnitys

- Valutappien sijoittaminen: Kiinnitä valutapit mallin paksuimpaan osaan, jotta metallin virtaus olisi optimaalinen valun aikana.
- Valutappien muoto: Suunnittele sileät, kartiomaiset valutapit turbulenssin minimoimiseksi ja muottipesän tasaisen täyttymisen varmistamiseksi.
- Valutappien Kiinnityspisteet: Sisällytä suunnitelmiisi sellaisia piirteitä, joiden avulla ne voidaan kiinnittää turvallisesti valutappeihin.

Kiillotusvara

- Materiaalihävikki: Ota huomioon kiillotuksen aikana tapahtuva materiaalihävikki, joka on tyypillisesti noin 0,2 mm.
- Mallin säätö: Suurenna mittoja hieman kiillotuksen aiheuttaman hävikin kompensoimiseksi ja halutun lopullisen koon saavuttamiseksi.